628 
het j aar 1862 gevonden, dat de elektrische weerstand bij nul graden 
van draden van elektrolytiseh koper verandering had ondergaan, 
wanneer die draden gedurende eenigen tijd op 100° waren verwarmd 
geweest. Tabel 1 illustreert dit verschijnsel. 
TABEL I. 
Elektrisch geleidings- 
vermogen 
Draad t 
bij 0° 
Draad 2 
bij 0° 
Draad 3 
bij 0° 
vóór de verwarming 
99.526 
100.021 
100.327 
na 1 dag 
op 
100° 
99.943 
99.971 
100.461 
» 2 dagen 
)» 
100’ 
101.097 
100.268 
100.563 
„ 3 » 
» 
1C0° 
101.418 
100.524 
100.645 
ii 4 „ 
V 
100° 
101.671 
100.656 
100.708 
ii 5 „ 
)) 
100° 
101.682 
101.075 
100.649 
1, 6 „ 
V 
100° 
— 
101.230 
100.705 
1, 1 .. 
)} 
100° 
101.469 
— 
Verder loopen ook in die gevallen, waarin met geheel zuiver 
materiaal werd gewerkt, de spee. gewichten van het koper zeel- 
uit een 1 ). 
2. Wij hebben nu bij ons onderzoek geheel denzelfden weg 
gevolgd, dien wij in onze meedeeling over ,, de Allotropie van zink” 2 ) 
hebben beschreven. 
Elektrolytiseh koper (Kahlbaum — Berlin, „geraspelt”) werd bij 
hoeveelheden van ongeveer 100 gram in een onverglaasd porseleinen 
kroesje in een elektrischen oven gesmolten onder toevoeging van 
eenig zeer fijn verdeeld koolpoeder. Het gesmolten materiaal, dat 
een schitterend oppervlak vertoonde, werd uitgegoten in cylinders 
van asbestpapier. Onmiddellijk na de stolling werd het metaal in 
water „abgesehreckt”. 
De aldus ontstane metaaleylinders (samen ongeveer 400 gram 
wegende) werden op de draaibank tot dunne schilfers afgedraaid. 
Toen wij ongeveer 55 gram van dit materiaal (na. ontvetting, 
af bijten met verdund salpeterzuur, behandeling met water, alkohol, 
aether en drooging in vakuo boven zwavelzuur) in een pyknometer 
0 Vergelijk bv. Kahlbaum u. Stukm, Zeitschr. f. anorg. Chemie 46 , 280(1905). 
2 ) Verslagen, 22, 532 (1913). 
